242 



mulig skilt fra bundfaldet og dette atter kogt 1 V. time med 1 >/. liter 

 vand; de forenede udtrak dampedes derpaa ind til ca. 1 liter. Denne 



barklud heldtes saa varm 



over 



garnene (ca. 200 gr.), som forovrigt 



behandledes som ovenfor ved ekstrakterne angivet. 



Som tidligere anfort fandt herr dr. Lmdeman som den bedste 

 methode f0rst at barke garnene i et ca. 60 - varmt catechubad, mde- 

 holdende kobbervitriol, og demist at behandle garnene i et andet varmt 

 had hvori var oplost chromsurt kali. Da cateehuextrakten er vanskehg 

 at erbolde i god kvalitet, og jeg antog, at ogsaa de andre garvestoffe 

 vilde egne sig for' denne behandling med kobbervitriol og chromsurt 

 1 ali besluttede jeg at studere forboldet noget nseraere ved anvendelse 

 af duercitronekstrakt. der kan erholdes i meget god kvalitet. Jeg fandt 

 L ved tilssetning af kobbervitriol til en varm oplosning af quercitron, 

 at der fremkommer et bundfald, en forbindelse af kobber med garve- 

 stoffet Enbver farver ved, at det er meget uheldige betingelser at farve 

 i et bad hvor farvestoffet for en stor del ikke er oplost; det samme 

 m aa vistn'ok ogsaa gjadde for barkningens vedkommende. Det viste sig 

 1 at man opnaar lettest den tilsigtede virkmng, naar man fors barker 

 larnene som vanlig i et varmt bad af garvestofudtra.kket, og dernaest, 

 Lr at v^dsken er skilt fra garnet og dette eventuelt t0rret, bnnges 

 det i et andet, men koldt bad, indeholdende kobbervitriol og chromsurt 

 kali Det kun quercitronfarvede garn er oprindelig lyserodt; men kommer 

 dette «am i den tynde oplosning af de to .suite, saa gaar farven hur tig 

 ovpr td dyb bismarkbrun. Efter to timer er omsaetmngen forbr, b<adet 

 er farvel 0S t og indeholder hverken kobber eller chrom. Den oplosehge 

 garvesyre er oiensynlig oksyderet «f chromsyren og der liar clannet sig e 



uo»l0seligt legeme, indeholdende bl. a. chrom og kobber. Det 

 viste bik at hverken chromsurt kali alene, ei heller kobbermtnol alene, 

 formaar at hidfore denne farveforandring; derimod fandtes, at man kan 



samme ved at ombytte kobbersaltet med et mangan eller 

 mncsan. Som man senere skal se, giver dog. kobbersaltet den bedste 

 conservering af garnene. Derefter bestemtes, hvilke mamgder af kobber- 

 vitriol og chromsurt kali der traenges, idet man som critenum benyttede 

 den opnaaede farveintensitet. Der giordes ca. 20 saadanne farveforsog 

 hTO rved konstateredes, at man kan opnaa et godt resultat med minds 

 Llig kemikalier, Met man til 1 kilo garn anvender 20 *■ ™££^ 



garnet "henligger i badet, bor man fra ticl til anden rore licit om saa 

 Lsken kommer jevnt i beroring med garnet. Ovenfor er der stiltiende 



i vand 



viste sig, 



opnaa det 

 zinksalt. 



, 1*6 gr. chromsurt kali oplost i ca. 6 liter koldt vand 



saaet ud fra den forudsa3tning, at man opnaar den bedst muhge kon- 

 servering af garnene ved den sterste farveintensitet, en forudsaatnmg, som 

 der dog ikke foreligger noget bevis for. Men et har forsogene bragt 



